상술 한 방법 에 의해 작성 한 내압 전열 용기 의 평가 로서 , 내압 강도 , 비커스 경도 , 도전 율 을 측정 했 다 . 또 , 금속 조직 을 관찰 하 여 재결정 률 , 결정 입자경 , 및 석출 물 의 지름 과 30 ㎚ 이하 의 크기 인 석출 물 의 비율 을 측정 했 다 . 또 , 스 피닝 가공 중 의 성형 성 과 변형 저항 을 스 피닝 가공 의 가공 성 으로부터 평가 했 다 . 또한 , 내압 전열 용기 는 , 제조 조건 마다 2 개 준비 했 다 . 하나 는 , 상기 와 동일 한 드로잉 관부 ( 3 ) 의 일단 을 인동 납 ( 7 mass % P - Cu ) 에 의해 내압 시험 의 황동 제 의 지그 에 접속 하 고 , 타단 을 동 납 으로 밀폐 해서 , 내압 강도 를 측정 했 다 . 나머지 하나 는 , 브레이 징 하 지 않 고 내압 전열 용기 인 채 로 , 금속 조직 , 비커스 경도 , 도전율 등 의 모든 특성 을 조사 했 다 . 또한 , 가공 단부 ( 5 ) 및 열 영향 부 ( 6 ) 의 부분 을 잘라 700 ℃ 로 가열 된 염욕 내 에 20 초간 침지 후 , 꺼내 어 공 냉 했 다 . 그리고 , 비커스 경도 와 재결정 률 을 측정 했 다 . 이 700 ℃, 20 초 가열 후 의 비커스 경도 와 재결정 률 및 상기 의 내압 강도 로부터 내열 성 을 평가 했 다 .